1899 



Sitzung vom 11. April. A. Rosiwal. 



209 



Man ersieht aus dem Inhalte der vorstehenden, sehr beredten 

 Tabelle, dass das stark bis brüchig verwitterte Material der Ober- 

 fläche und Schwarte dort, wo es zur Auswitterung grösserer Blöcke 

 kommt, selbst schon technisch brauchbare halbfrische Sorten 

 enthalten kann, die ja zur ersten, meist localen Benützung von 

 ähnlichen Vorkommnissen gewöhnlich den Anlass geben. Mit dem 

 Tieferlegen der Bausohle durch rationell betriebene Steinbruchs- 

 anlagen verbessert sich die Qualität rasch durch das Anritzen 

 minder verwitterter, bezw. umgewandelter Gesteinslagen. Im vor- 

 liegenden Beispiele bilden schon die in die Kategorie IV des 

 Erhaltungszustandes fallenden Sorten ein gutes, dem Mittelwerte 

 der Mauthausener Steine nahezu gleichkommendes Ptiasterungsmaterial, 

 wie die ziffermässige Ermittlung der übrigen, hiefür massgebenden 

 Festigkeitsgrössen ergeben hat, trotzdem deren Frische unter 

 70 Procent des absoluten Wertes bleibt und diese Proben nur als 

 mittelfrisch bezeichnet werden können. Die hochgradig 

 frischen Lagen übertreffen die Mauthausener Granite um 25 — 30 

 Procent an Güte. 



3. Beispiel. Grobkörniger Zweiglimmergranit von 

 Gmünd, Niederösterreich. 



Die mineralogische Zusammensetzung, nach der geometrischen 

 Gesteinsanalyse wie in den vorigen Fällen ermittelt '), ergibt folgende 

 Berechnung der theoretischen Härte: 





,,. ,, ... ., Antheil Härte 

 Mineralbestaudtheile 



p n «n 



Pn An 







Orthoklas -+- Mikroklin 

 (= ca. ' , der Ge- 

 sammtfeldspäthei . . 



Oligoklas (= ca. V 3 der 

 Feldspäthe) .... 



Muscovit und Biotit 



0319 



0-412 



0207 

 0-062 



1170 



396 



355 

 40 



319 . 1170 = 37-3 



0412 . 396 = 16*3 



0207 . 355 = 73 

 0-062 . 40 = 03 







Zusammen . . • 



1000 





H = YiPahn = 61 2 





Die theoretische Härte beträgt somit 61-2°/ 0(J der Korundhärte. 

 Die Mittel- und Extremwerte der untersuchten Proben ergeben 

 folgende Resultate für die Frische dieses Gesteines: 



J ) Vergleiche die eingangs angegebene Abhandlung über geometrische 

 Gesteinsanalysen 



K. k. geol. Reichsanatalt 1899. Nr. 6 u. 7. Verhandlungen. 



30 



